890 



Krystalle (III), (100), (110), (113), (124), (338), (301) 

 (neu, Fletcher) und (hkl), welches entweder (1.9.15) 

 oder (1 . 11 . 19). Ersteres würde durch (113) gerade abge- 

 stumpft werden. — Nach mir gewordener freundlicher Mit- 

 theilung des Herrn A. A. Auerbach (vgl. Zs. f. Krystall. 

 von Groth 4, 403, Anm.) scheint das Gold durchweg 

 secundäres Reductionsproduct zu sein. Es lässt sich durch 

 Amalgamation gewinnen entweder aus dem Gangquarz 

 oder aus den Schwefel- etc. Verbindungen. Bei letzteren 

 gelingt dies aber nur dann, wenn sie zersetzt und oxydirt 

 sind. Das Gold scheint in gebundenem Zustande, etwa 

 als Schwefelmetall, enthalten zu sein im Tetraedrit, im 

 Galenit, im Patrinit, im Chalkopyrit, vielleicht auch im 

 Pyrit u. s. w. und sich bei der Oxydation dieser Verbin- 

 dungen, da selbst keine Oxyde bildend, auszuscheiden. Auf 

 diese Weise allein erklärt es sich , warum die nach der 

 Amalgamation zurückbleibenden „Schlieche", auf nassem 

 Wege behandelt , wieder Goldgehalt ergeben. Nur auf 

 diese Weise erklärt es sich auch, dass die Goldsande, die 

 zwei, drei Mal sorgfältig gewaschen wurden, beim erneu- 

 ten Waschen wiederum, und zwar oft ansehnliche Mengen 

 von Gold liefern. In den Sanden sind nämlich oft un- 

 zersetzte Schwefel- und andere Erze enthalten, die erst 

 nach und nach oxydirt (zersetzt) werden und immer wieder 

 neue Mengen von Gold abscheiden. Es ist bekanntlich 

 die Ansicht ausgesprochen worden (vgl. Cumenge et Fuchs, 

 Compt. rend. 88, 587, 1879), dass das Gold vorwiegend 

 mit Antimon und Tellur Verbindungen eingeht, wofür auch 

 einige Thatsachen zu sprechen scheinen. Herr Auer- 

 bach, welcher zu seinen Versuchen über Extraction des 

 Goldes aus Erzen auf nassem Wege entweder frische, 

 zerstampfte Erze, oder Rückstände des Amalgamations- 

 prozesses benutzte, hat, wie leicht erklärlich, nicht direct 

 zu entscheiden vermocht, in welchen Erzen das Gold 

 enthalten sei. Alles spricht aber dafür, dass nicht der 

 Pyrit das Gold führt. Eher sind es Verbindungen, die 

 Blei und Kupfer enthalten, in welchen nach Gold gesucht 

 werden dürfte, wobei eine Vertretung von Pb resp. Cu 2 

 durch Au 2 anzunehmen wäre, was auch viel einleuchten- 

 der ist , als eine etwaige Vertretung von Fe durch Au 2 

 oder gar durch Au! — Wenn es gestattet ist, aus we- 

 nigen Versuchen Schlüsse zu ziehen , so würden für die 

 eben geäusserte Ansicht auch diejenigen sprechen, welche 

 auf meine Bitte hin Herr Wilhelm Venator, Assistent 

 am Laboratorium für technische Chemie an hiesiger Hoch- 

 schule , auszuführen die grosse Güte hatte. Als Material 



